분산상 은 생체 적 합성 고분자 인 PLA / PLGA 의 블 렌 드 를 사용 하 였으며 구체 적 으로 , Resomer R 205 S ( IV = 0 . 55 - 0 . 75 dL / g ; 제조사 : Evonik , 독일 ) 4 . 12 g 및 Resomer RG 753 H ( IV = 0 . 32 - 0 . 44 dL / g ; 제조사 : Evonik , 독일 ) 2 . 06 g 과 , 실시 예 1 에 따른 시료 1 - 4 3 . 83 g 을 디 클로로메탄 ( 제조사 : J . T . Baker , 미국 ) 21 . 70 g 및 디 메틸 설 폭 사이드 ( 제조사 : 삼 전순 약 공업 , 대한민국 ) 8 . 418 mL 와 혼합 하 여 제조 하 였 다 . 분산상 은 30 분 이상 교반 하 여 충분히 용해 하 였 다 . 연속 상 은 1 . 0 %( w / v ) 폴리비닐 알코올 ( 점 도 : 4 . 8 - 5 . 8 mPa · s ) 수용액 을 사용 하 였으며 , 연속 상 4 , 630 mL 를 멤 브레인 유화 장치 에 공급 하 는 동시 에 준비 된 분산상 을 주입 하 여 미립 구 를 제조 하 였으며 , 미립 구 현탁액 은 조제 용기 에 담 아 200 rpm 으로 교반 하 였 다 . 멤 브레인 유화 장치 및 조제 용기 의 온도 는 25 ° C 를 유지 하 였으며 , 분산상 주입 이 끝나 면 30 분 동안 교반 한 후 , 미립 구 현탁액 의 온도 를 45 ° C 로 가온 하 여 3 시간 동안 유지 하 면서 유기 용매 를 제거 하 였 다 . 유기 용매 제거 가 끝나 면 미립 구 현탁액 온도 를 25 ° C 로 낮추 었 다 . 미립 구 현탁액 을 증류수 로 수 차례 반복 세척 한 후 회수 하 여 건조 하 여 시료 3 - 2 의 미립 구 를 제조 하 였 다 .